( i3oo ) 



priétés sont comparables à celles du vanadium de M. Roscoé. Nous ne 

 nous y arrêterons pas. 



» Préparation du carbure de i^anadium. — Lorsque l'on chauffe au four 

 électrique l'anhydride vanadique, mélangé de charbon de sucre dans un 

 tube de charbon, pendant neuf à dix minutes (900 ampères et 5o volts), 

 on obtient un culot métallique formé par un carbure défini de vanadium 

 qui a abandonné une petite quantité de graphite au moment de sa solidifi- 

 cation (' ). 



» Propriétés du carbure de vanadium. — Ce carbure de vanadium G Va 

 est volatil , lorsqu'il est très fortement chauffé au four électrique. Son 

 point de fusion est un peu supérieur à celui du molybdène. A l'état li- 

 quide il a l'apparence métallique. Sa densité est de 5,36. Il raye le quartz 

 avec facilité. Il se présente en beaux cristaux bien nets. 



» Le chlore l'attaque avec incandescence au-dessus de 5oo° en fournis- 

 sant un chlorure liquide facilement volatil. Il brûle dans l'oxygène au 

 rouge sombre avec une vive incandescence. Il ne se combine pas au soufre 

 au point de fusion du verre. L'azote et l'ammoniaque l'attaquent au rouge 

 avec formation d'azotun;. Il ne réagit pas, au rouge sombre, sur l'acide 

 chlorhydrique gazeux, la vapeur d'eau et l'hydrogène sulfuré. 



» Les acides chlorhydrique et sulfurique ne l'attaquent pas tandis qu'il 

 réagit sur l'acide azotique à froid. 



» Les oxydants, nitrate et chlorate de potassium en fusion le décom- 

 posent au rouge sombre. Avec le chlorate, il se produit une vive incan- 

 descence. 



» Analyse. — Le carbure de vanadium nous a donné à l'analyse les 

 chiffres suivants : 



)) Alliages de vanadium. — Le vanadium, malgré son point de fusion 

 élevé, donne avec facilité des alliages. Nous en avons étudié quelques-uns. 



(') Dans une expérience faite au creuset, un fragment de cliaux j^rovenant de la 

 voûte du four étant tombé dans le creuset, il s'est formé un mélange de carbure de 

 vanadium et de carbure de calcium. Ce dernier s'est délité à l'air et a fourni du car- 

 bure de vanadium en cristaux isolés très nets. L'excès de chaux a été enlevé par 

 l'acide acétique et le mélange séché a été traité par Fiodure de méthylène, qui a 

 permis d'enlever, par dilTérence de densité, quelques cristaux de graphite. 



